Държавен вестник, бр. 44, 2006 г., стр. 23

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  23
б) вълна (1), влакна от животински косми (2 и
3), коприна (4), памук (5), купро (21), модал (22),
вискоза (25), акрил (26), полиамид или найлон (30),
полиестер (34), стъкловлакно (43) и еластомулти-
естер (45).
Методът не е приложим за триацетатни или по-
лилактидни влакна, апретирани до получаване на
частична хидролиза, вследствие на което е прекъс-
нат процесът на напълно разтваряне в реактива.
2. Принцип
Триацетатната или полилактидната нишка се
разтваря от известна суха маса на сместа с дихло-
рометан.
Остатъкът се събира, измива, суши се и се пре-
тегля. Неговата маса, коригирана при необходи-
мост, се представя като процент от сухата маса на
сместа. Процентът на сухия триацетат или поли-
лактид се намира като разлика.
3. Апарати и реактиви (различни от описани-
те в общата информация)
3.1. Апарати—конична колба от най-малко
200 ml със стъклена запушалка.
3.2. Реактив—дихлорометан.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата ин-
формация, и се процедира, както следва:
Към образеца, поставен в коничната колба с
капацитет най-малко 200 ml, се добавят по 100 ml
дихлорометан на грам от образеца. Поставя се
запушалката и колбата се разклаща на всеки 10 ми-
нути, за да се напои образецът. Колбата се оставя
за 30 минути при стайна температура, като се раз-
клаща на равни интервали от време. Съдържани-
ето на колбата се прелива през претеглен филтри-
ращ тигел. Прибавят се 60 ml дихлорометан в кол-
бата с остатъка и се разклаща ръчно. Съдържани-
ето на колбата се филтрира през филтриращия
тигел и в него се прехвърлят всички остатъчни
влакна, като колбата се измива с малко от дихло-
рометана. Тигелът се отцежда с изсмукване, за да
се премахне излишната течност, отново се напъл-
ва с дихлорометан и се оставя да се отцеди под
действието на гравитацията.
Накрая се прилага изсмукване, за да се премах-
не излишната течност, остатъкът се обработва с
кипяща вода, за да се премахне разтворителят,
прилага се изсмукване, тигелът и остатъкът се
изсушават, охлаждат и претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в
общата информация. Стойността на коефициента
d е 1,00, с изключение на полиестера и еластомул-
тиестера, за които стойността на d е 1,01.
6. Точност
За хомогенна смес от текстилни материали
доверителните граници на резултатите, получени
по този метод, са не повече от ± 1 при ниво на до-
верителност 95 на сто.
МЕТОД № 7
Някои влакна от целулоза и полиестер
(Метод със сярна киселина 75 % m/m)
1. Област на приложение
Този метод се прилага след премахване на не-
влакнести вещества на двукомпонентни смеси от:
а) памук (5), лен (7), коноп (8), рамия (14), куп-
ро (21), модал (22), вискоза (25)
с
б) полиестер (34) и еластомултиестер (45).
2. Принцип
Влакното от целулоза се разтваря от известна
суха маса на сместа със 75 % m/m сярна киселина.
Остатъкът се събира, измива, суши се и се пре-
тегля. Неговата маса се представя като процент от
сухата маса на сместа. Частта на сухото влакно от
целулоза се намира като разлика.
3. Апарати и реактиви (различни от описани-
те в общата информация)
3.1. Апарати:
3.1.1. Конична колба най-малко от 500 ml със
стъклена запушалка
3.1.2. Термостат или друг уред за поддържане
на колбата при температура от 50 ± 5 °C
3.2. Реактиви
3.2.1. Сярна киселина, 75 ± 2 % m/m
Реактивът се приготвя, като се прибавя внима-
телно, докато се охлажда, 700 ml сярна киселина
(относителна плътност при 20 °С: 1,84) към 300 ml
дестилирана вода. След като разтворът се охлади
до стайна температура, се разрежда с вода до 1 l.
3.2.2. Амоняк, слаб разтвор
Разрежда се 80 ml амонячен разтвор (относи-
телна плътност при 20 °С: 0,88) с вода до 1 l.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата ин-
формация, и се процедира, както следва:
Към образеца, поставен в коничната колба от
500 ml, се добавят на грам от образеца по 200 ml
сярна киселина 75 на сто, поставя се запушалката
и внимателно се разклаща колбата, за да се на-
мокри образецът. Колбата престоява при темпе-
ратура 50 ± 5 °С за 1 час, като се разклаща на рав-
ни интервали от около 10 минути. Съдържанието
на колбата се филтрира през претеглен филтри-
ращ тигел чрез изсмукване. Прехвърлят се всич-
ки остатъчни влакна, като се измива колбата с
малко количество 75 на сто сярна киселина. Ти-
гелът се отцежда с изсмукване, а остатъкът се
измива във филтъра веднъж, като се напълни
съдът с прясна сярна киселина. Не се прилага из-
смукване, преди киселината да се е отцедила под
действието на гравитацията.
Остатъкът се измива няколко пъти последова-
телно със студена вода, два пъти със слаб амоня-
чен разтвор и след това обилно със студена вода.
Тигелът се отцежда с изсмукване след всяко изми-
ване. Не се прилага изсмукване, преди всяка изми-
ваща течност да се е отцедила под действието на
гравитацията. Накрая останалата течност от тиге-
ла се отцежда с изсмукване, тигелът и остатъкът
се изсушават, охлаждат се и се претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в
общата информация. Стойността на коефициента
d е 1,00.
6. Точност
За хомогенна смес от текстилни материали
доверителните граници на резултатите, получени
по този метод, са не повече от ± 1 при ниво на до-
верителност 95 на сто.